Hüttenmännische Behandl. d. gold- u. silberhaltigen Geschicke in d. Umgeb. v. Schemnitz. 813 
Uebernahme sehr armer Geschicke deren Kupferhalt nicht berücksichtigt, sondern 
ihren Werth nur nach dem Silberhalte berechnet. 
Die vorzüglichsten Kosten der gesammten Schwarzkupfer-Arbeit betrugen : 
Holz zum Rösten 66'5 Kubikklafter . . 272 fl. 57 kr. C. M. 
Holzkohle 187 „ ... 1588 „ 16 „ „ 
Cokes 202 „ ... 2657 „ 58 „ „ 
Quarz 80 „ ... 92 „ 22 „ „ 
Arbeitslohn für die Schmelzarbeiten: 1969‘25 
Tage 669 „ 32 „ 
Gedinglöhne für das Rösten 67 „ 14 „ „ 
Verwaltung, Aufsicht, allgemeine und verschiedene 
Kosten 1860 „ 6 „ „ 
Summe 7208 fl. 25 kr. C. M. 
Macht auf 1000 Pfund Geschicke 3 „ 45 „ „ 
„ „ „ „ Schwarzkupfer . . 78 „ 57 „ „ 
Der Kostenaufwand zur Darstellung von 1000 Pfund Schwarzkupfer zer- 
gliedert sich, wie folgt: 
Geschicke 540 Centner. 
Holz 122 Kubikfuss 2 fl. 59 kr. C. M. 
Holzkohle 444 „ 17 „ 23 „ „ 
Cokes 479 „ 29 „ 6 „ „ 
Quarz 1-07 Centner 1 „ 0‘3 „ „ 
Arbeitslöhne beim Schmelzen: 21-5 Tage 7 „19 „ „ 
Gedinglöhne für das Rösten — «44 „ „ 
Verwaltung, Aufsicht und verschiedene Kosten. 19 „48 „ „ 
Summe. . . 78 fl. 19-3 kr. C. M. 
Zweite Arbeit. Amalgamation des Schwarzkupfers. Die Amal- 
gamation des Schwarzkupfers zerfällt in 3 Abtheilungen : 
1. Pulverisirung des zum Rothgliihen erhitzten Schwarzkupfers im Poch- 
werk oder zwischen Mühlsteinen; 
2. Röstung und Verbindung mit Chlor im Flammofen; 
3. eigentliche Amalgamation in sich drehenden Fässern. 
Diese Arbeiten sind bereits in der oben angeführten Denkschrift des Herrn 
von Chane ourtois ausführlich beschrieben; wir müssen indess hei der Haupt- 
arbeit: Dem Rösten des Schwarzkupfers und dessen Verbindung mit Chlor, etwas 
verweilen. 
Das feingepulverte, mit 5 Procent Eisenkiesen und 12 Procent Kochsalz 
innig gemengte Schwarzkupfer wird auf die Sohle eines Flammofens eingetragen. 
Zugleich wird der Ofen bis zum Rothglühen erhitzt, so dass die Ladung schnell 
die zur Röstung erforderliche Temperatur erreicht. Dann erhält man die Hitze 
gleichförmig und erneuert die Oberfläche durch fleissiges Rühren, bis die Oxy- 
dation vollständig ist , wozu ungefähr 8 Stunden nöthig sind. Hierauf wird Roth- 
glühhitze gegeben und eine Stunde lang unterhalten, um die Wirkung des frei- 
103 * 
